—  737  — 
«  La  curva  I  si  riferisce  ad  un  filo  di  ferro  del  Belgio,  la  curva  li  ad  uno 
di  ferro  crudo  del  Belgio,  la  III  ad  uno  di  acciaio  inglese  per  corde  da  pianoforte. 
«  Esaminando  queste  tre  curve,  si  osserva: 
«  1°  Per  forze  magnetizzanti  non  molto  intense,  la  permeabilità  è  mag- 
giore nel  ferro  men  crudo  che  nel  più  crudo  :  maggiore  in  questo  che  nell'acciaio. 
«  2°  Il  valor  massimo  della  permeabilità  (corrispondente  al  punto 
d'inflessione  della  curva  della  magnetizzazione  totale) ,  si  raggiunge  più  presto 
per  il  ferro  dolce  che  per  il  crudo,  più  presto  per  questo  che  per  l'acciaio. 
«  Ciò  era  stato  notato  da  vari  sperimentatori,  tra  i  quali  citerò  Ewing  (') 
e  Rowland  (^). 
n  3°  Per  forze  magnetizzanti  superiori  alle  50  unità  [C.G.  S],  i  valori 
della  permeabilità  sono,  con  grande  approssimazione,  indipendenti  dalla  qua- 
lità del  ferro,  dipendono  dalla  sola  forza  magnetizzante  ;  almeno  per  i  cam- 
pioni, diversissimi  fra  loro,  da  me  cimentati. 
«  Noterò  inoltre  che  la  parte  del  ramo  discendente  della  curva,  comune 
a  tutte  le  qualità  di  ferro,  è  un  ramo  di  iperbole  equilatera  di  equazione  : 
b 
che  è  simile  a  quella  trovata  da  Prolich  per  la  magnetizzazione  totale  (^). 
I  due  coefficienti,  i  cui  valori  assoluti  sono  : 
a  =0,069  ,  ^'  =  1423 
possono  dunque  ritenersi,  senza  errore  sensibile,  appartenenti  a  tutte  le  qua- 
lità di  ferro  :  cosa  questa  che,  per  quanto  io  so,  non  è  ancora  stata  segnalata 
da  alcuno. 
t  Le  curve  si  riferiscono  ad  esperienze  fatte  sopra  un  solo  filo  di  ferro  : 
ma  se  a  questo,  si  sostituisce  un  fascio  di  fili  della  stessa  qualità,  si  otten- 
gono esattamente  gli  stessi  valori,  pm-chè  la  sezione  del  fascio,  sia  tale  da 
poterlo  considerare  di  lunghezza  infinita. 
t  Se  i  valori  di  /i  per  forze  magnetizzanti  maggiori  di  50  [C.  G.  S]  sono 
sempre  gli  stessi,  le  varie  qualità  di  ferro  potranno  venir  definite  dai  valori 
di  jti  corrispondenti  a  forze  magnetizzanti  minori,  e  della  forza  magnetizzante 
che  produce  il  massimo  di  /t.  E  non  sarà  fuor  di  luogo  insistere  per  toglier 
di  mezzo  l'opinione  frequentemente  manifestata  che  quanto  maggiore  è  la 
massa  di  ferro  di  un'  elettrocalamita,  e  tanto  più  sia  lontana,  per  una  me- 
desima intensità  della  corrente  magnetizzante,  la  satm-azione. 
"  Bisogna  però,  che  nella  determinazione  di  a .  le  esperienze  siano  con- 
dotte, per  le  varie  specie  di  ferro,  nelle  stesse  condizioni.  Infatti,  se  si  deter- 
minano i  valori  di /X,  per  F-<50  [C.G.  SJ,  crescendo  gradatamente  la  forza 
magnetizzante,  e  dopo  esser  giunti  ad  un  valore  di  questa  abbastanza  grande, 
si  torna  a  de  crescere  grado  a  grado,  i  valori  trovati  nella  discesa  coincidono 
{})  Loc.  cit.  pag.  574. 
(2)  Phil.  Mag.  Voi.  XLVI,  1873,  pag.  140. 
(3)  Elektrotechn.  Zeitschrift.  Voi.  IL,  1881,  pag.  139. 
